La Gaceta industrial (1875-01-01 00:00:00), página 40

y 14, después que han recibido su carga correspondiente y se han cerrado poniéndolas en comunicación con la chimenea.

El aire caliente que atraviesando la carga nueva es aspirado por la chimenea, no sólo quita la humedad á los objetos, sino que eleva su temperatura lo suficiente para evitar que se deposite sobre ellos y los deforme el vapor de agua que contienen los productos de la combustión y que ellos mismos desprenden. Este procedimiento, sin embargo, sólo puede practicarse en las fábricas de ladrillos, tejas y productos análogos, pero no en las de porcelana y asperón, que abandonan poca humedad, y en las cuales los productos de la combustión se escapan á una temperatura más elevada.

El volumen de las cámaras puede variar entre 6 y 44 metros cúbicos, y aún ser mayor, sin que se note una influencia sensible en la uniformidad de la cocción. La duración de esta varía según los objetos: los ladrillos necesitan de 15 á 25 horas, las tierras cocidas en objetos que hayan de estar á la intemperie de 25 á 40, según la delicadeza de los objetos; las cañerías de 10 á 12; el bizecho de porcelana 4, y el gran fuego de esta 10.

La economía del horno de Mendheim, comparado con los antiguos hornos, es de 25 por 100. Para los ladrillos de difícil cocción, que miden 250 × 120 × 61 milímetros, se queman solamente 350 kilogramos de hulla de la alta Silesia para 8,000 kilogramos de producto; pero si éste es de difícil cocción, el gasto puede llegar á ser doble. Las cañerías de tierras necesitan de 50 á 80 kilogramos de combustible por cada metro cúbico de capacidad de la cámara, según la intensidad del fuego que se quiere dar.

Es evidente que las ventajas de este sistema de horno no se manifiestan por completo más que cuando funciona de una manera continua; tiene todas sus cámaras en actividad y eso en el caso en que solo funcionan cuatro ó cinco.

Todos los combustibles que pueden emplearse en los hornos de reverbero sirven para los generadores. En Stíria se ha ensayado la carbonización de Leoben en un horno de gas, de Siemens, y se ha demostrado que no solamente podía utilizarse este producto, sino también los líquidos, las maderas resinosas y la turba. El horno Mendheim tiene un gran porvenir en la industria cerámica, sobre todo para la fabricación de productos finos; en cuanto á la cocción de los ladrillos y de los tubos, es quizás algo caro, y por lo tanto no puede hacer concurrencia ventajosa al horno de Hoffmann.

DE LA CONSERVACION DE LA MADERA POR MEDIO DE LAS SALES DE COBRE.

El Sr. Rottier, ingeniero industrial y auxiliar de la Universidad de Gante, ha dirigido á la Academia de ciencias de Bélgica una nota, en la que resume los resultados de numerosos experimentos que ha hecho sobre las maderas preparadas con sales de cobre.

El Sr. Rottier se ha propuesto estudiar las causas que determinan al cabo de cierto tiempo la destrucción de la madera preparada, y ha buscado en seguida si era posible prolongar su duración, empleando procedimientos distintos de los usados actualmente en la industria. El autor sienta por principio que la materia leñosa, impregnada de sulfato de cobre, acaba por alterarse al cabo de un tiempo más ó menos largo, lo que se explica por la desaparición de la pequeña cantidad de cobre fijada sobre la celulosa.

Se han introducido en tierra vegetal, que se ha conservado humeda por medio de aspersiones periódicas de agua de lluvia, virutas impregnadas de sulfato de cobre, lavadas después con agua y secadas al cabo de cierto tiempo. La cantidad de sulfato de cobre ha disminuido, se han producido después manchas negras sobre las virutas, que por último han entrado en putrefacción.

El sulfato de cobre puede desaparecer:
1.º Por la presencia del hierro. 2.º Por la de ciertas disoluciones. Y 3.º Por la del ácido carbónico.

La primera de estas causas es conocida desde hace mucho tiempo. El Sr. Rottier cita un experimento que ha hecho con virutas preparadas con sulfato de cobre, conteniendo cantidades diferentes de sulfato de hierro, e indica el tiempo durante el cual las virutas así preparadas se han conservado bajo tierra. Este experimento le ha demostrado:
1.º Que el sulfato de hierro tiene una potencia antiséptica mucho más débil que la del sulfato de cobre.
2.º Que las maderas preparadas por medio de disoluciones que contengan las dos sales, se conservan el mismo tiempo bajo tierra si el sulfato de hierro no está en proporción considerable.
Y 3.º Que no debe preferirse para la conservación de la madera el sulfato de cobre puro al comercial.

Estas conclusiones están en contradicción con las ideas emitidas por ciertos especialistas, y entre otros por el señor Boucherie, que afirmaba recientemente que sólo podía emplearse para la conservación de las maderas, el sulfato de cobre puro ó convenientemente purificado.

El Sr. Rottier cita, en apoyo de su opinión, los experimentos hechos por Layen con una rueda antigua encontrada en las minas de San Domingos de Portugal. Esta rueda estaba perfectamente conservada, á pesar de haber estado sumergida durante catorce siglos en aguas cargadas de sulfato de cobre y de sulfato de hierro, y á pesar de que contenía una cantidad muy notable de sub-sulfato de estos metales.

Ciertos números de sales ejercen una acción perniciosa sobre las maderas impregnadas de sulfato de cobre. Si se inmersen en una disolución de cloruro de calcio, carbonato de soda ó de potasa, virutas preparadas, lavadas y secadas, al cabo de cierto tiempo las disoluciones contienen una cantidad bastante considerable de sulfato de cobre, y la madera contiene gradualmente méños.

Este hecho demuestra que no deben prepararse con sulfato de cobre las maderas que han de emplearse en las construcciones marinas; estas maderas son atacadas por los gusanos así que el sulfato de cobre se ha disuelto.

De la misma manera se explica la destrucción de las maderas empleadas en los túneles y en ciertos terrenos, principalmente los calizos; las aguas se saturan de determinadas sales, tales como el bicarbonato de cal, que quitan el cobre á las maderas.

Del mismo modo obra el ácido carbónico. Basta para convencerse de ello tratar por el agua gaseosa las virutas preparadas.

En la segunda parte de su trabajo, el Sr. Rottier trata de determinar si se conservará más largo tiempo la madera, introduciendo en ella una cantidad mayor de sal metálica. En este caso es necesario emplear procedimientos especiales, porque si se inmersa la madera en la disolución del sulfato de cobre, la proporción del metal que se combina con la fibra es casi constante y muy pequeña siempre.

El acetato de cobre permite fijar dos veces más de cobre. La calefacción aumenta el poder absorbente de la madera.